— 346 — 



in funzione delle concentrazioni in volumi di piombo liquido, si vede che 



la resistenza specifica delle amalgame poco concentrate diminuisce rapida- 

 mente col crescere della ricchezza in piombo ; per concentrazioni, a volumi 

 di piombo compresi fra il 10 ed il 65 %, si mantiene piti bassa di quella 

 del piombo stesso ; alle massime concentrazioni la differenza va scomparendo. 



« Se poi si costruiscono le curve del coefficiente di variazione della re- 

 sistenza specifica (/) e del coefficiente di contrazione (fi), quest'ultimo mol- 

 tiplicato per 10, si vede che le due curve hanno un andamento pressoché 

 eguale ed hanno una forma analoga a quella già riportata nella Nota sulla 

 resistenza delle amalgame di stagno. 



« La curva delle A ci dice che la massima variazione di resistenza si 

 produce per la amalgama Pb Hg 4 , e che alle concentrazioni superiori all' 80% 

 (in volume) la differenza fra la resistenza sperimentale e la calcolata si rende 

 piccolissima. 



« Abbiamo pure tracciata la curva dei valori di %' in funzione della 

 concentrazione delle amalgame. Essa riesce simile a quelle ottenute per le 

 amalgame di Sn e Bi e come per quelle, prolungata convenientemente, in 

 corrispondenza alla concentrazione 100%, passa per la temperatura di 321°, 

 che è molto vicina alla temperatura di fusione del piombo. 



Amalgame di cadmio. 



* In base a quanto precede e a quanto fu esposto nelle antecedenti Note 

 è manifesto che le amalgame di metalli facilmente fusibili (il bismuto eccet- 

 tuato) finora considerate, si comportano in egual maniera rispetto alla resi- 

 stenza elettrica. Volendo quindi procurarci nuovi dati su amalgame di altri 

 metalli, pm - e facilmente fusibili, basterà sottoporre alla esperienza un numero 

 limitato di amalgame; e quando queste mostrino un comportamento analogo 

 a quello finora riscontrato, saremo esonerati da uno studio più esteso. 



« È questa la ragione per cui abbiamo trovato inutile di studiare un 

 numero grande di amalgame di cadmio, ed i risultati ottenuti per sole tre 

 di esse, ci dicono che anche queste si comportano identicamente alle altre. 

 La loro composizione è la seguente : CdHg 5 , CdHg 2 , Cd 3 Hg. Per peso ato- 

 mico del Cd abbiamo preso il valore 111,77. 



n I caratteri delle tre amalgame sono i seguenti : Cd Hg 5 . Alla tem- 

 peratura di circa 10° forma un ammasso pastoso compatto, costituito da 

 un insieme di grossi cristalli cementati da una parte scorrevole. Inclinando 

 il tubo che contiene l'amalgama, si separa da essa lentamente una parte 

 liquida. — Cd Hg 2 . È solida alla temperatura ordinaria ; ha struttura cristal- 

 lina e aderisce alle pareti del tubo in cui sia stata versata fusa, comuni- 

 cando ad esse aspetto speculare. — Cd 3 Hg. Per questa è da ripetersi quanto 

 è detto per la Cd Hg 2 ; solo è da osservare che possiede una struttura cri- 

 stallina molto più fina. Ecco i risultati delle esperienze. 



